A. LE CHATKLIER. — LES PROPRIÉTItS MÉCANIQUES DES MÉTAUX 



311 



(.laiis lesquelles a (Hé produile eelte déformation 

 (efl'ort lenl, rapide, ou choc . ainsi que des pro- 

 cédés employés pour la réaliser (traction, compres- 

 sion ou treillage). Parmi ces procédés, le tréfilage 

 est celui qui permet le mieux d'obtenir des d('for- 

 mations bien définies et, par suite, se prèle le 

 mieux à l'étude de l'écrouissage. 



L'écrouissage. élevant la b'mito élastique, fait en 

 même temps croître l'efTort de rupture, qui, plus 

 facile à mesurer que la limite élastique, peut avan- 

 tageusement être employé pour définir l'écrouis- 

 sage. 



Limite de l'écrouiisscii/e. — La valeur de l'écrouis- 

 sage croît avec la grandeur de la déformation; 

 mais elle croît moins vite et reste limitée quand celle- 

 ci croît indéfiniment. 



Voici comme exemple des résultats obtenus en 

 tréfilant un fil de cuivre d'écrouissage initial nul 

 el mesurant sa charge de rupture, après cliaque 

 passe à la filière;. les allongemenls ont été cal- 

 culés par la diminution éprouvée par le diamètre : 



Diainptr 



II. in 

 0.3;. 

 Il . 29 

 0.20 



rii;u-(.'e 



■ l'IlllUilC lî 



insii 



2HI0 



La limite de l'écrouissage n'est, en réalité, 

 atteinte que pour une déformation indéfinie; mais 

 elle l'est en pratique pour une déformation plus ou 

 moins grande suivant la nature du métal; elle cor- 

 respond : 



l'oiirleXic-kcl lï A — 2000 % Il = i:i:i k-. 



Ciiivro roscito z= 1100 = 31 



Aluminium := 300 =- 25 



Cadmium = ."i 



Pliimb — 1 



L'écrouissage, en élevant la limite élastique, ré- 

 duit jusqu'à zéro l'allongement proportionnel; il 

 diminue en même temps quoique moins rapide- 

 ment l'allongement de striction. 



Le phénomène le plus saillant de l'écrouissage 

 est donc ce fait, que sa valeur l'este limitée quand 

 la déformation qui lui donne naissance croit indé- 

 finiment. Nous allons en trouver l'explication dans 

 l'étude du recuit. 



IV. 



RliCUIT 



Si un métal, possédant une limite élastique L et 

 une charge de rupture R, est porté pendant un 

 certain temps à une température T' supérieure à 

 T, il n'a plus, une fois ramené à la température T, 

 qu'une limite élastique inférieure à L et une charge 

 de rupture inférieure à R. On dit qu'il est recuit. 



Le recuit est la desti'uction de l'écrouissage par la 

 chaleur. 



Le recuit est complet si l'écrouissage est entiè- 

 rement détruit, c'est-à-dire si la valeur de la li- 

 mite élastique est ramenée à zéro. 



Lois générâtes du recuit. — Nous avons étudié le 

 recuit en mesurant à la température ordinaire la 

 charge di' rupture di> différents métaux écrouis 

 par tréfilage, puis recuits pendant des temps va- 

 riables à des tempéraluresde plus en plus élevées. 

 Les courbes ci-dessous (fig. 1) représentent les 



I hsuro P.-ÎO 

 JJm-vv tin ir-cit-iJ 



résistances ohtenues avec du cuivre rosette après 

 recuit pendant des temps variables, aux tempé- 

 ratures de 2(»(r, 300° et 450°. 



Il résulte de ces expériences que : 



1° Le recuit est un phénomène lent, dont on peut 

 aux températures les plus basses suivre la marche 

 pendant plusieurs heures; 



2" Le recuit à une température donnée ne peut 

 dépasser une certaine limite, qui théoriquement 

 n'est atteinte qu'au bout d'un temps infini. 



3° Cette limite est d'autant plus faible el est en 

 pratique atteinte d'autant plus rapidement que la 

 température est plus élevée. 



Nous avons enfin vérifié que : 



4° Aune température donnée, cette limite croît 

 moins vile que l'écrouissage initial, c'est-à-dire 

 que la perte d'écrouissage par le recuit est d'au- 

 tant plus forte que l'écrouissage a lui-même une 

 plus grande valeur. 



Crisùillisation par recuit. — Le recuit n'agit pas 

 seulement en détruisant l'écrouissage; lorsqu'il est 

 trop prolongé, il peut, si la température est assez 

 élevée, modifier la texture du métal en augmentant 

 la grosseur de son grain. 



Cette cristallisation par recuit s'accentue d'au- 

 tant plus que le recuit est plus prolongé et que la 

 température est plus élevée. 



Il en résulte que, si un recuit modéré augmente 

 l'allongement de rupture d'un métal en détruisant 

 l'écrouissage, un recuit exagéré pourra produire 



